SUR LES FERRO-NICKELS. 33 



et il est fort difficile de passer une seconde fois par les 

 mêmes valeurs. 



Parmi les propriétés communes à toutes ces cour- 

 bes descendantes abc — a' b' c', etc,, nous pouvons 

 remarquer en première ligne leur réversibilité presque 

 complète jusque dans la région A. B., où. tant que 

 l'état du corps y correspondant n'est pas atteint, les 

 variations dépendantes du temps restent très lentes et 

 sont négligeables; elles augmentent ensuite rapidement 

 d'intensité, pour provoquer une chute brusque de 

 l'aimantation. L'écart que l'on remarque entre les 

 courbes des alliages réversibles et irréversibles est 

 d'autant plus faible que les expériences sont faites avec 

 rapidité. 



Pour donner un peu plus de clarté aux figures 1 l a 

 17 & , 17 c , j'ai représenté les courbes réversibles par 

 des traits pleins et les irréversibles par des traits poin- 

 tillés; les flèches indiquent la direction suivant laquelle 

 ces dernières ont été parcourues. 



Comme autre propriété très inattendue, nous remar- 

 quons que toutes les régions réversibles de ces cour- 

 bes de perte de ferromagnétisme sont très exactement 

 proportionnelles. La seule conclusion que l'on puisse 

 en tirer est : qu'une partie de la matière se trouve à 

 l'état par amagnétique. et offre, jusqu'à une certaine 

 température A B. une stabilité telle que la réversibilité 

 de la substance n'est pas altérée. 



Ce ne serait alors que dans la région comprise entre 

 A B et le point de transformation, que la matière ferro- 

 magnétique, non encore transformée, subirait, à tem- 

 pérature constante, partiellement ou complètement, 



Archives, t. XXX. — Juillet 1910. 3 



